780 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



die von Harms i) für Auszüge des Echten Gelbholzes beschriebene 

 prächtig hellgrüne Fluoreszenz; von Eisenchlorid werden sie tief ge- 

 schwärzt (in grünlichem Tone). 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße 0,23 — 0,31 mm weit, 

 gleich denen des Robinienholzes von zahlreichen dünnwandigen 

 Thyllen erfüllt (vgl. Fig. 81 ; in diesen mitunter Einzelkristalle von 

 Kalziumoxalat), einzeln oder zu 2 — 3 radial gereiht, solcher Reihen oder 

 Einzelgefäße 5 — 6 auf den mm^ Ouerschnittsfläche, meist von Strang- 

 parenchym begleitet, das sich entweder auf die nächste Umgebung der 

 Gefäße beschränkt oder sich von diesen aus in die Grundmasse er- 

 streckt, mitunter mehrschichtige Quer- oder Schrägzonen bildend, die 

 benachbarte Gefäße miteinander verbinden. Dickwandige, ziemlich weit- 

 lumige Fasern als Grundmasse, im Querschnitt des Holzes von ungleicher 

 Form und Grüße, radial gereiht oder regelloser gelagert. Markstrahlen 

 14 — 21 auf 2 mm Querschnittsbreite, im Tangentialschnitt meist zwei- 

 bis vierschichtig und 0,15 — 0,46 mm hoch, zwischen Fasern oft nur 

 bis 0,035 mm, im Strangparenchym bis 0,053 mm breit, ihre Zellen in 

 dieser Ansicht rundlich bis elliptisch, meist 0,008 — 0,016 mm weit (hoch), 

 im Strangparenchym mit dickeren, zwischen Fasern oft mit dünneren 

 Wänden, Endzellen gewöhnlich nicht grüßer; im Radialschnilt alle lie- 

 gend, doch die Kantenzellen meist verkürzt, mitunter quadratisch bis 

 aufrecht, die Tüpfel zahlreich und klein, nur gegen Gefäße grüßer, den 

 etwa 0,00(3 mm breiten, querspaltporigen und Quer- oder Schrägzeiien 

 bildenden Hoftüpfeln dieser angepaßt. Strangparenchym mit 3—7, oft 

 mit 5 Teilzellen, diese mit zahlreichen kleinen, nur gegen Gefäße größeren 

 Wandtüpfeln; Kristallkammern sehr häufig. Radialwände der Fasern 

 klein- und schiefspaltig getüpfelt. Wände aller Zellen und Gefäße gelb- 

 lich, in den Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms teils 

 nur spärliches gelbliches Gekrümel, teils, wie auch in mancheTi Fasern, 

 gelber, harzartiger, in Alkohol wie in Kalilauge lüslicher Inhalt; diese 

 färbt die Wände lebhaft goldgelb. In Markstrahlzellen mitunter auch 

 Einzelkrislalle von Kalziumoxalat. 



Ein schünes Holz für die Kunsttischlerei. 



Anmerkung. Die Färbung, der anatomische Bau und das Ver- 

 halten gegen Reagentien, besonders auch die Fluoreszenz wäßriger wie 

 alkoholischer Auszüge verweisen dieses Holz an die Seite des Echten 

 Gelbholzes, von dem es hauptsächlich nur durch die geringere Entwick- 

 lung des dort in zahlreichen fast ununterbrochenen Querzonen auftre- 

 tenden Strangparenchyms sich unterscheidet. Es handelt sich wohl 



1) Verhandl. des Bot. Ver. der Provinz Brandenburg, 56 (1915\ p. 184. 



